다음 에 , 실시 예 1 에서 나타난 표 1 의 1 에 기재 된 각 성분 을 칭량 하 여 , 혼합 하 여 처리 액 A 를 얻 었 다 . 도막 이 형성 된 기판 을 샬레 의 저부 에 두 고 , 가장 자리 에 유리 의 소편 을 얹 어 기판 이 떠오르 지 않 도록 하 여 처리 액 A 를 주입 하 여 5 시간 처리 를 행했 다 . 이 처리 에 의해 , 구리 입자 도포 막 은 생기 잃 은 구리색 으로 변화 했 다 . 처리 종료 후 , 초 순수 에 침지 하 여 세정 을 행한 후 , 공기 중 에서 건조 했 다 . 뒤 이 어 , 도 4 의 1 mm , 5 mm 각각 의 갭 을 가지 는 전극 간 에 관하 여 , 4 탐침 법 미소 저항 측정 장치 ( Loresta MCP - T 610 , 미츠 비시 화학 ( 주 ) 제 ) 를 이용 하 여 저항 을 측정 하 고 , FIB / SIM 단면 관찰 로 구한 막 두께 8 . 3 ㎛ 로부터 체적 저항 율 을 구한 바 , 각각 , 4 . 0 × 10 - 7 Ω ㆍ m , 5 . 7 × 10 - 7 Ω ㆍ m 이 었 다 .